Scheikunde. De heer S. Hoogewerff biedt eene mededeeling aan 
van den heer W. I^einders : „Evenwickien in het stelsel 
Ph^S — O ; het roostreactie-proces.” 
(Mede aangeboden door den Heer Franchimont). 
Inleiding. 
1. De verwerking van loodglans tot metallisch lood geschiedt 
veelal op deze wijze, dat men het sulfide eerst gedeeltelijk roosten 
daarna dit roostgoed met nog onveranderd of nieuw toegevoegd 
loodsulfide, zonder toetreding van lucht, sterker gaat verhitten. Onder 
ontwikkeling van SO, vormt zich dan lood. 
De reacties, die bij dit proces, dat bekend is onder den naam 
„Rostreaktionsarbeit”, plaats grijpen, worden in de leerboeken ge- 
woonlijk aangegeven als te zijn : 
PbS + 20, = PbSO, 
2 PbS + 30, = 2 PbO + 2 SO, 
en daarna ; PbS -f- PbSO^ = 2Pb -j- 2 SO, 
PbS -f 2 PbO 3 Pb + SO,' 
Voor een juist inzicht in dit proces en ter beantwoording van de 
vraag of deze reacties werkelijk geschieden, is noodig de bestudeering 
der evenwichten tusschen de verschillende phasen, welke zich daarbij 
kunnen vormen. 
Na verschillende oudere onderzoekingen, waaronder vooral die van 
H. C. Jenkins en E. H. Smith vermeld dienen te worden, is eenige 
jaren geleden een sjstematisch onderzoek omtrent deze evenwichten 
verricht door R. Schenck en W. Ra.ssbach ^). Zij bepaalden den 
evenwichtsdruk van het zwaveldioxyd, dat ontwikkeld wordt, wan- 
neer 3 van de 4 phasen PbS, PbSO„ PbO en Pb met elkaar in een 
geevacueerde buis op 550^ a 900^ verhit werden. 
De conclusies, die zij uit deze metingen trokken omtrent denaard 
der evenwichten, die zich daarbij instellen, konden echter in velerlei 
opzicht niet juist zijn. Hunne opvatting daarover heeft zich dan ook 
in verschillende latere publicaties ') belangrijk gewijzigd. Maar ook 
de laatste samenvattende artikelen bevatten nog vele tegenstrijdigheden, 
zoodat het niet duidelijk is, welke evenwichten zij eigenlijk bepaald 
hebben en welke phasen naast elkaar stabiel zijn. 
T» het volgende zullen daarom lo de verschillende evenwichten, 
•) Journ. Chem, Soc. 71 , 666 (1897). ' 
2) Ber. d. d. chem. Ges. 40 , 2185 (1907). Metallurgie 4 , 4-55, (1907). 
3) Ber. d. d. chem. Ges. 40 , 2947 (1907); 41 , 2917 (1908). R Schenk, Physi. 
kalische Chemie der Metalle. 
